Опредшете Ге. 



Навеска металла = 0,8052 §г.; 



в'бсъ Ге 2 3 = 0,0043 §г., что отвечаете 0,0030 §г. Ре, 



Опредтьленгв Си. 



Навеска металла = 1,6406 §г. ; 

 в'бсъ СиО = 1,9461 §г., что отвъчаетъ 1,5536 §т. Си. 

 Следовательно, слитокъ имълъ составъ: 



Си =94,75% 

 Ге = 0,37 

 8= 0,39 

 8Ю 2 -*-С0 2 = 4,49 (шлакъ и налетъ) 



Налетъ на бронзе № 1 . 



Налетъ толстымъ слоемъ покрываетъ медный слитокъ; отделяется на- 

 летъ отъ металлической поверхности ударомъ молотка по ней; цвътъ налета 

 светло-зеленый ; растворяется въ аим^акЬ въ глубокосишй прозрачный рас- 

 творъ; содержитъ едва заметные слъды хлора, при чемъ установлено 

 полное отсутств1е серной кислоты и присутсте значительныхъ количествъ 

 барш. 



Навъска порошка налета = 1,0370 §т. ; 



нерастворимая въ кипящей крепкой №Н0 3 -те часть его = 0,0235=2,26%. 

 Въсъ заряженнаго Рорбекова аппарата = 69,3286 §г. 

 въсъ того же аппарата -+- порошокъ налета = 70,5510 §г. 

 въсъ того же аппарата -ч- после дъйств1я Н 2 80 4 на порошокъ=70,3442 §г. 

 следовательно: в^съ налета — порошка = 1,2224 §г. 

 в*съ С0 2 = 0,2078 §т. = 17%. 



Въ этой же навеске определена медь: 

 весъ СиО = 0,8163 §г. = 66,86%. 



Въ этой навеске 1,2224 §т. будетъ заключаться 2,26% нерастворп- 



1 2224 ^ ^6 



маго въ КН0 3 -те остатка, т. е. ' '"'" = 0,0276 §г. его. 



Остатокъ, равный 1,2224— (0, 0276н-0,8163-+-0,2078)=1, 1224 — 

 1,0517 = 0,1707 §г., будетъ состоять изъ ВаО н-Н 2 0. Такъ какъ въ по- 

 рошке, по внешности похожемъ на малахитъ, содержится вода, что легко 

 установить простымъ нагревашемъ налета въ пробирке и такъ какъ въ 



